964 



Schmucksteine (kiinstliche Schmucksteine) 



Viooo bis 10 / 1000 mm groBe Kristalle, die 

 nach ihren Eigenschaften als Diamant anzu- 

 sprechen sind, erhalten, nachdem er in 

 diinnfliissige Olivinschmelze wenig Kohle 

 eingetragen hatte. Als Diamant wurden 

 sie bestimmt nach ihrer Harte, Unloslichkeit 

 in Sauren, der hoheii Lichtbrechung, deni 



Figs 1. Kiinstlicher Diamant. Nach Moissan. 



hohen spezifischen Gewicht, der Kristallform 

 nnd der Verbrennbarkeit in Sauerstoff. 

 In ahnlicher Weise hat R. v. HaBlinger 

 Diamantkristallchen dargestellt, indem er 

 eine dem Muttergestein der Kapdiamanten 

 analog znsammengesetzte Silikatmasse, der 

 er Kohlenstoff zugesetzt hatte, nach dem 

 Thermitverfahren zusammenschmolz. Beide 

 Darstellungsweisen haben auch das gemein, 

 daB sich der Diamant aus der Silikat- 

 schmelze ohne Mitwirknng starkeren Druckes 

 gebildet hat. 



Nachdem es jiingst H. Boeke gelungen 

 ist, Kalziumcarbonat unter Druck zu schmel- 

 zen und wieder kristallisieren zu lassen, 

 darf man in Hinsicht anf die dabei ausge- 

 arbeiteten Methoden mit der Moglichkeit 

 rechnen, daB Diamant auch in groBerer 

 Menge kiinstlich dargestellt wird, ob dann 

 auch mit den fur einen Schmuckstein er- 

 forderlichen Eigenschaften, wird die Erfah- 

 rung lehren. 



3. Korund und seine Farbvarietaten. 

 Korund ist kristallisierte Tonerde, A1 2 3 ; 

 die Kristalle sind hexagonal-rhomboedrisch, 

 in reinem Zustande farblos, meist aber durch 

 Beimischungen gefarbt; er ist nachst Dia- 

 mant das harteste Mineral. Wegen der hohen 

 Harte. schonen Farbe oder besonderen Licht- 

 erscheinungen (Asterismus) sind Varietaten 

 von Korund von altersher bcliebte Schmuck- 

 steine, und unter alien Edelsteinen steht der 

 klare und schcn gefarbte rote Korund, der 

 Rubin, seinem Werte nach an der Spitze, 

 werden doch fiir einen 2- bis 4-karatigen Stein 

 400 bis 1000 Mark fur das Karat bezahlt, 

 fiir groBere Steine aber weit mehr als 3000 M. 

 per Karat. So ist es erklarlich, daB man sich 

 um die kiinstliche Darstellung des Rubins 

 besonders bemiiht hat. Die Darstellung 



von Korund selbst bietet in keiner Weise 

 besondere Schwierigkeit; namentlich wird er 

 massenhaft erzeugt bei dem Golds ch mid t- 

 schen Thermitverfahren, das heute zum 

 SchweiBen von Schienen und zur Herstellung 

 gewisser Metalle ausgedehnt verwendet wird. 

 Dieser und der auf andere Weise erzielte 

 Korund ist aber triib, kein Edelkorund, kein 

 Schmuckstein. Ueber die zuerst geluiigene 

 Synthese von klarem, oder zu Schmuckstein 

 brauchbarem Korund ist wenig positives 

 bekannt, man weiB nur, daB vom Jahre 1882 

 an groBere kiinstliche Rubine als rubis 

 de Genf-ve in den Handel kamen, von denen 

 das Karat mit 100 M. und mehr bezahlt 

 wurde; sie sind bald wieder vom Markt 

 verschwunden. Dasselbe gilt fiir die rubis 

 reconstituees, die im Ani'ang der 90-er 

 Jahre von Paris aus in den Handel kamen; 

 es waren Steine, die nach dem Verfahren 

 des Chemikers Mich and durch Zusammen- 

 schmelzen kleiner Abfallstiicke von Rubin 

 hergestellt waren, bestanden also aus echtem 

 Material, nur ihre Gro'Be war kiinstlich 

 erzeugt. 



Im Jahre 1891 hat E. Fr emy das Er- 

 gebnis seiner gemeinsam mit A. Verne nil 

 jahrelang fortgesetzten Versuche, die ihn 

 zur kunstlichen Darstellung des Rubins 

 gefiihrt haben, in einer besonderen Schrift 

 bekannt gemacht. Die besten Resultate 

 erhielt Fremy durch Schmelzen eines Ge- 

 misches von amorpher Tonerde, der etwas 

 Kaliumcarbonat zugesetzt war, mit Fluor- 

 kalzium oder Fluorbaryum und ein wenig 



Fig. 2. Ein kleiner Fremyscher Rubin, 30 mal 

 vergrofiert. 



Kaliumbichromat in porosen Tiegeln. Hierbei 

 bildet sich wahrscheinlich voriibergehend 

 Aluniiniuml'luorid, das durch Wasserdampf, 

 der als Verbrennungsgas durch die porose 

 Tiegelwand zutreten konnte, in Aluniinium- 

 oxyd verwandelt wurde nach der Formel 



2A1F 



3H 2 = : A1 2 S 



6HF. 



Der auf diese Weise dargestellte Rubin 

 bildet kleine, scharfe, von einem Rhom- 

 boeder und der Basis begrenzte und nach 



